222 FROTTEMENT INTERIEUR DES VERRES 



très expérimentateurs que leur effet n'a pas, eu général, un 

 sens déterminé, leur action résultante étant nulle. Elles ne 

 sont guère à craindre parce que nous avons pris la précaution 

 d'installer notre appareil dans une partie du bâtiment très sta- 

 ble, près des murs d'angle et dans le sous-sol. 



D'ailleurs, la meilleure preuve que ces perturbations ne se 

 produisaient pas fut la régularité des courbes obtenues par l'en- 

 registrement photographique et la concordance des résultats. 



En terminant, nous voulons faire quelques remarques sur la 

 précision avec laquelle a été déterminée la températute du fil. 

 En effet, le thermomètre à mercure que nous avons utilisé pour 

 la graduation de l'ampèremètre ne se trouvait pas dans le tube 

 AB où était placé le til de verre. Par conséquent, lors de l'in- 

 troduction du fil les conditions n'étaient plus celles que nous 

 avions utilisées pour la graduation et nous n'étions pas tout à 

 fait certains de connaître avec une très grande précision la tem- 

 pérature des fils. En tout cas, pour une intensité de courant 

 donnée, nous étions à peu près assurés d'avoir toujours une 

 température bien déterminée. 



Du reste, dans nos expériences la fixité de la température 

 est plus importante que sa détermination exacte. 



A-fx A a 



Discussion de l'équation I ^_ -p f jt + c6 = 



Nous nous proposons de discuter un peu plus en détail cette 

 équation dont l'importance nous paraît être très grande, tant 

 pour le frottement intérieur du verre que pour la théorie du 

 frottement intérieur en général. 



Notre système d'enregistrement photographique permettait 

 de réaliser une vitesse de 14 tours par minute. Avec une pareille 

 vitesse ou pouvait suivre le mouvement de l'équipage. Nous 

 reproduisons sur la planche VI une partie de la courbe ainsi 

 obtenue et sur laquelle ont été enregistrées huit oscillations com- 

 plètes et successives de l'équipage pour le fil de verre de plomb ^ 



' Les mêmes courbes, pour le verre ordinaire et le verre d'Iéna se 

 rapprochent davantage de la sinusoïde non amortie (le coefficient du 



